Sjnthetisclie Versuche zur Pyroxengruppe. 
295 
dem Pj’roxen aiiskristallisiert war. Dieses Silikat ist das früher 
beschriebene, aus zwillingslaniellierten Nadeln bestehende, anorthit- 
ähnliche Mg Al-Silikat ^ 
4. Diopsid mit 17% Al^O^. 
Von dieser Mischung wurde vorerst ein Vorrat von ca. 30 g 
iin Kohleofen angefertigt und das entstandene Glas fein gepulvert; 
einige Gramm davon wurden im elektrischen Senkröhrenofen und 
im Fourquignonofen nach dem Schmelzen einer möglichst langsamen 
Abkühlung unterworfen. 
Neben Glas erkennt man u. d. M. diallagähnliche Pyroxene: 
kurzprismatische Kristalle mit terminaler Endigung, verwachsen 
mit einem Aggregat langer, y‘ in der Längsrichtung zeigender 
Nadeln von gerader Auslöschung und einer Lichtbrechung > 1 ,66 ; 
die parallel verwachsenen Nadeln besitzen auch geringere Doppel- 
brechung gegenüber den größeren Pyroxenkristallen. Es handelt 
sich offenbar um Enstatit, der sich z. T. aus den Bestandteilen 
des Diopsides gebildet hatte. 
Die .^uslöschung der Augitkristalle ist eine größere als bei 
reinem Diopsid. Auf (010) gegen die Spaltrichtung nach (110) 
gemessen ergibt sich im Durchschnitt ca. 41°. Trotzdem das Pro- 
dukt bereits Inhomogenität erkennen läßt, wurde eine Tren- 
nung auf chemischem Wege versucht. Wie später erörtert werden 
wird, vermag auch der Enstatit mit Tonerde feste Lösungen zu 
bilden; da eine Trennung beider Pyroxene sich nicht durchführen 
ließ, so bedeutet die folgend angeführte Analyse die chemische 
Zusammensetzung des vom Glase getrennten Rückstandes, bestehend 
aus rhombischem und monoklinem Pyroxen. Vorversuche ergaben, 
daß die Konzentration der Lauge auf \ der Normalität herab- 
gesetzt werden mußte, sollte der kristallisierte Rückstand ziemlich 
unversehrt erhalten bleiben. Die Analyse des Rückstandes war: 
Die Analyse zeigt, daß Augit ca. 15% Tonerde aufnehmen 
kann ; bei höherem Gehalt an Tonerde entsteht ein Gemenge von 
Enstatit, Klinoenstatit und Anorthit neben viel Glas. 
Bei 20% Tonerdezusatz entsteht bei rascher Abkühlung auch das 
hexagonale Kalksilikat und Sillimanit. Von der oben be- 
stimmten Grenzzahl aufwärts gelingt es auch bei langsamer Ab- 
kühlung nicht mehr, homogene Tonerdeaugite zu erhalten. 
* 0. Doelter und E. Dittler, Über einige Mineralsynthesen. Kais. 
Akad. d. Wiss. Wien. Math.-naturw. Klasse. 121. 1912. 
46,72 
15,31 
22,11 
17,18 
CaO 
MgO 
Summe . . . 101,32 
